SUR LES FERRO-NICKELS. 35 



au nickel a pour conséquence d'en augmenter les pro- 

 priétés magnétiques, tandis que le recuit, si nous dési- 

 gnons par là le maintien du corps à température 

 constante, lorsque celle-ci est voisine du point de 

 transformation, occasionnerait une diminution infini- 

 ment plus rapide de ces propriétés. 



Chacune des courbes supérieures d'aimantation a d 

 présentera ainsi deux régions de transformations inver- 

 ses l'une de l'autre. 



Si expérimentalement on pouvait faire varier ins- 

 tantanément la température de l'échantillon, et procé- 

 der aussi à des mesures instantanées, en d'autres ter- 

 mes, parcourir le cycle décrit aussi rapidement qu'un 

 cycle d'hystérèse, on obtiendrait une courbe réversible, 

 rappelant en tout point, celles de la première catégo- 

 rie d'alliages. 



Les premières recherches faites sur les ferro-nickels 

 permirent de les diviser en deux classes : les réversibles 

 et les irréversibles, qu'une teneur de 25°/ semblait en 

 être la séparation. Un traitement spécial, refroidisse- 

 ment au moyen de l'air liquide, rendit cet alliage réversi- 

 ble, alors qu'il ne l'était que faiblement à la température 

 ordinaire. L'alliage à 30 °/ nickel, qui s'est d'abord 

 montré réversible et faiblement magnétique, est 

 devenu lui aussi complètement irréversible. 



Je ne veux tirer aucune conclusion des résultats si 

 confus et si inattendus recueillis de cet alliage; on 

 peut faire une série d'hypothèses qui demanderaient 

 avant tout une étude très minutieuse de toute une 

 série d'échantillons que l'on prendrait entre 25 et 

 40 % de fer. 



Le tableau 9 qui donne les points dans l'ordre sui- 



